は組合員企業（院庄林業㈱技術研究室）で 11 月～１月に実施した。
その間に実施された開発委員会、現地指導等は次のとおりである。
平成 22 年 10 月 14 日

国産材２ ×４モデル ハウス建築 現場（三 菱 地所ホーム 駒沢住宅展示場）視 察。
出席者：小 沼伸太郎委 員、小玉泰 義委員、豆 原義重委員 、見尾貞治（ 試験担当）

平成 22 年 12 月 14 日

開発委員 意見交換（ 岡山高次木 材加工協同 組合）
出席者： 小沼伸太郎 委員、豆原 義重委員、田島亨輔（ 試験材製造 担当）

平成 22 年 12 月 14 日 ～15 日

全国木材協 同組合連合 会現地指導（岡山高次 木材加工協 同組合、院 庄林業㈱技 術研究室、
岡山県農林 水産総合セ ンター森林 研究所木材 加工研究室 ）指導委員 ：宮武敦 委員（森林 総合研究所 ）長尾博文 委員（森林 総合研究所 ）加藤正彦 委員（全国 木材協同組 合連合会）
平成 22 年 12 月 16 日

現地技術 指導（岡山 高次木材加 工協同組合 ）指導者： 川本聖一氏 、城田真則 氏、

平成 23 年 １月 17 日

強度測定 技術指導（ 院庄林業㈱ 技術研究室 ）指導者： 小玉泰義委 員

平成 23 年 １月 26 日

現地技術 指導（岡山 高次木材加 工協同組合 ）指導者：川 本聖一氏・ 城田真則氏

平成 23 年 １月 26 日

開発委員 会（院庄林 業㈱技術研 究室）
出席者： 小沼伸太郎 委員、田中 暁委員、豆 原義重委員
川本聖一氏 、城田真則 氏、見尾貞 治（試験担 当）
田島亨輔（ 岡山高次木 材加工協同 組合製造課 長）
田原義彦（ インノショ ウフォレス トリー㈱工 場長）

３

事業の実施結果

3.1

材料ラミナの強度等級区分

集成材製造用の材料であるヒノキラミナの原材料は組合員企業から集荷した。集荷したラミナは通常の集成材用ラミナと同様に含水率９～12％を目標に人工乾燥した。乾燥後、このラミナを等級区分機にとおして、荷重に対するたわみ量によりラミナの平均曲げヤング係数で強度等級区分を行った。続いて、集成材製造に有効等級のラミナをモルダーにより所定の断面寸法に仕上げ、集成化した。
原木丸太から原材料の木取り、乾燥ラミナの断面寸法、仕上げラミナの厚さ調整、製造された集成材の寸法型式までの寸法変化の流れは第３表のとおりである。
なお、第３表で取り扱っているラミナの入荷総数は６，６２７枚で、その個数割合は 36×100mm が 13％、27×117mm が 64％、25×153mm が 17％、45×100mm が 6％であった。

6

第３表

原木丸太の径級とラミナの断面寸法、集成材の寸法型式

原木丸太

木取り断面寸法

乾燥ラミナ断面寸法

仕上げラミナ厚さ

径級（ｃｍ）

（ｍｍ）

(mm)

（ｍｍ）

１４～１８

36 × 100

34.5×１８～２０27 × 117

26２０～２４25 × 153

２０～２４45 × 100※98

集成材寸法型式30, 31, 31.5

404, 406, 408

× 115

20, 21204, 406, 408, 410

24× 148

20.5,206,43

×40, 38410,98

たて継ぎ材

集成材は積層後、寸法型式に合わせてモルダー仕上げした。

また、乾燥ラミナの強度等級分布は第１図～第６図のとおりである。
第１図に示すラミナは、径級 14～18cm の小径丸太から心持ち 100mm 角を挽き出し、心割りした厚物である。これを、厚さ 31mm に調製して３枚積層４×４集成材に、厚さ 30mm で５枚積層４×６集成材に、厚さ 31.5mm で６枚積層４×８集成材とした。
第２図に示すラミナは、径級 18～20cm の丸太から心持ち柱を木取りした側板より採材したものであり、ほとんど無節に近く、年輪も詰まっており、見た目にも上質である。これを厚さ 21mm に調製して２枚積層２×４集成材、７枚積層４×６集成材、９枚積層４×８集成材とし、厚さ 20mm で 12 枚積層４×10 集成材とした。
第３図に示すラミナは径級 18～20cm の丸太から心持ち角材を木取りした側板より採材したものであり、長さ 2m の短尺ではあるが比較的上質である。したがって、第２図に示すラミナと一緒にして使用した。
第４図と第５図に示すラミナは、初めから２×６集成材の材料として木取りしたものである。径級 20～24cm の中径丸太をダラ挽きして、幅広のラミナを採材した。したがって、心持ちのラミナも混入している。これを厚さ 20.5mm に調製して、２枚積層２×６集成材とした。
第６図に示すラミナは、径級 20～24cm の中径丸太を 45mm の厚物にダラ挽きしたものであり、心持ちのラミナも混入している。これを厚さ 40mm に調製して６枚積層４×10 集成材、および短尺にして２×４たて継ぎ材とした。

7T 34.5×98×3,000mm
300

頻 度

250
200
150
100500～
L180
L50 L60 L70 L80 L90 L100 L110 L125 L140 L160
L40～

頻度
比率

00%

10%

51%

425%

100 184 232 242
11% 21% 26% 27%

708%

61%

00%00%

等 級 （ Ｌ）

第１図

ヒノキラミナの強度等級分布（４０４，４０６，４０８用）

SK

26×115×3,500mm

1000

頻 度

800
600
400
2000

頻度
比率

L180～
L50 L60 L70 L80 L90 L100 L110 L125 L140 L160～
L4000%

00%

30%

191%

854%273 404 764 417 104
13% 19% 37% 20% 5%70%

等 級 （ Ｌ）

第２図

ヒノキラミナの強度等級分布（４０６，４０８，４１０用）
800%

SK 26×115×2,000mm

頻 度

800
600
4002000頻度比率～L10 L11 L12 L14 L16 L18
L50 L60 L70 L80 L90
00400 0～
L4000%

10%

80%

281%

844%

214 357 739 513 199
10% 17% 34% 24% 9%161%

等 級 （ Ｌ）

第３図

ヒノキラミナの強度等級分布（４０６，４０８，４１０用）

910%

S 24×148×3,000mm
250

頻 度

200
150
100
500頻度比率

L10 L11 L12 L14 L16 L18～L50 L60 L70 L80 L90
00500 0～
L4000%

61%182%648%

148 232 182 150
17% 27% 21% 18%

395%81%00%00%

等 級 （ Ｌ）

第４図

T

ヒノキラミナの強度等級分布（２０６用）

24×148×3,000mm

80

頻 度

60
40200

頻度
比率～L180
L50 L60 L70 L80 L90 L100 L110 L125 L140 L160
L40～
00%

83%218%47 58
58 32 31
18% 22% 22% 12% 12%

31%10%

等 級 （ Ｌ）

第５図

ヒノキラミナの強度等級分布（２０６用）
1000%00%

T 43×98×3,000mm
160140120
頻 度

10080
60
40200～
L40L50L60L70 L80L90 L100 L110 L125 L140 L160

L180～

00%

00%

51%

133%

11629%

00%

頻度比率

379%

14336%

8220%

51%

00%

00%

等 級 （ Ｌ）

第６図
3.2

ヒノキラミナの強度等級分布（４１０，２０４たて継ぎ用）

強度試験

3.2.1
3.2.1.1

ヒノキ２×４同一等級構成２枚積層集成材
試験材製造

径級 18～20cm、長さ 3.5m 及び 2m の原木丸太から木取り断面寸法 27×117mm で挽き出された原材料を乾燥後、等級区分機により強度等級区分した。試験用集成材は目標強度等級を E95-F270，E105-F285 として、第２図、第３図に強度等級分布を示すロットから、それぞれ L100，L110 の等級のラミナを使用し、「構造用集成材の適性製造基準」に基づいて、長さ 3,000mm の同一等級構成２枚積層集成材を製造した。接着剤は、「枠組壁工法建築物構造計算指針」の構造部材の使用環境区分の使用環境Ⅲ（JAS 構造用集成材の使用環境Ｃと同等と思われる）での使用を想定して、水性高分子イソシアネート系樹脂を使用した。
3.2.1.2

試験方法

試験材 E95-F270，E105-F285 をそれぞれ 100 体ずつ合計 200 体を岡山県農林水産総合センター森林研究所木材加工研究室（以下、試験場とする。）へ持ち込み、測定項目に見合う試験体を切り出した。すなわち、試験材は全て全乾法による含水率を測定するため、その両端部の 150mm 程内側から厚さ 10～20mm の含水率測定用試験体を採材した。その後、試験材 E95-F270，E105-F285 のそれぞれから無作為に 50 体ずつを選別して、曲げ試験体（長さ 1,780mm）を採り、余尺を付けてたて圧縮試験体（長さ 225mm の両端面が平行11